793 



Erwärmt man Blende mit der Silberlösung bis etwa 70° C, 

 so färbt sie sich durch AgaS hellbraun bis stahlgrau; eine Ab- 

 scheidung von metallischem Silber konnte unter keinen Umständen 

 beobachtet werden. 



Greenockit 1 ) (CdS) mit der Silberlösung etwa 3 Min. bis 

 fast 100° C. erhitzt, färbt sich durch AgaS braun. 



"Wirkt Bromlauge '/z — 1 Stunde auf Greenockit ein, so 

 bildet sich auf demselben etwas Cadmiumhydroxyd, welches jedoch 

 kaum wahrnehmbar ist; auf Zusatz von Sehwefelammon wandelt 

 sich das Cadmiumhydroxyd nach einigen Minuten wieder in 

 Schwefeleadmium zurück. Giebt man dann die Silberlösung zu, 

 so setzt sich das neugebildete CdS sofort zu Ag2S um; die 

 Greenockitkörner erscheinen dunkel braun bis schwarz. 



Um Greenockit neben hellgelber Blende sichtbar zu machen, 

 behandelt man beide folgeweise mit Bromlauge und Sehwefel- 

 ammon: der Greenockit ist nun mit neugebildetem CdS, die 

 Blende mit etwas FeS bedeckt. Man übergiesst mit kalter, ver- 

 dünnter Schwefelsäure, worin sich FeS löst und giebt dann die 

 Silberlösung zu: die gelbe Blende bleibt unverändert, der Gree- 

 nockit bedeckt sich sofort mit braunem Ag2S. 



Ist die Blende dunkel braun, Fe -reich, so wird sie nach 

 der Behandlung mit Bromlauge und Sehwefelammon von schwar- 

 zem FeS bedeckt, während der Greenockit gelb bleibt. 



In künstlich hergestellten Gemengen von Blende und Gree- 

 nockit konnte letzterer sehr gut nach dem angegebenen Verfahren 

 sichtbar gemacht werden. 



Bleiglanz wird durch Bromlauge nach etwa 10 Min. von 

 hell gelbem bis braunem Oxybromid + Superoxyd bedeckt; durch 

 alkoholische Jodwasserstoffsäure 2 ) wandelt sich der Ueberzug in 

 gelbes PbJ2 um. Es konnten so Einlagerungen von PbS in 

 Fahlerz (Freiberg), sowie im Magnetkies (Orijärwi in Finland) 

 deutlich sichtbar gemacht werden. Bleiglanz mit der Silberlösung 

 bei 60° C. etwa 3 Min. erhitzt, färbt sich dunkel stahlblau; in 

 der Kälte scheidet sich auch metallisches Silber ab, jedoch bei 

 den verschiedenen Varietäten sehr ungleichmässig geschwind. Bis- 

 weilen kann eine solche „Uebersilberung" von Bleiglanz zum 

 Kenntlichmachen desselben verwerthet werden. 



Pyrit und Markasit werden recht langsam verändert 3 ) 

 und können so neben den leichter veränderlichen Mineralien er- 

 kannt werden. Durch Bromlauge wird die Oberfläche kupferroth 



') Die Versuche wurden an gröblichem Pulver angestellt. 



*) Diese Zeitschrift, 1890, p. 747. 



*) Namentlich wenn die Oberfläche polirt ist. 



